( II29 ) 



CHIMIE. — De l'absorption de l'hydrogène et de l'oxjde de carbone par le 

 cuivre en fusion. Note de M. Caron, présentée par M. H. Sainte- 

 Claire Deville. 



« Différents phénomènes que l'on observe pendant le raffinage du cuivre 

 m'ont donné à penser que ce métal devait, pendant sa fusion, jouir de la 

 faculté d'absorber certains gaz, et que ses propriétés pouvaient être modi- 

 fiées par cette absorption. 



» Les expériences à exécuter pour m'assurer de ce fait étaient bien 

 simples; elles consistaient à fondre successivement le cuivre dans plusieurs 

 gaz, à surveiller les différentes phases de l'opération et à examiner les pro- 

 priétés ainsi que les caractères du métal après son refroidissement. C'est le 

 résultat de ces expériences que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie. 



» Mes premiers essais ont porté sur les gaz réducteurs. Un lingot de 

 cuivre de bonne qualité, pesant i 5o à 200 grammes, et placé dans une na- 

 celle de porcelaine vernie contenue dans un tube de même nature, est sou- 

 mis à une température un peu supérieure à celle de la fusion du cuivre, au 

 milieu d'un courant d'hydrogène bien purifié. A l'extrémité du lube par 

 laquelle s'échappe le gaz est placée une boule en verre à deux larges tubu- 

 lures, permettant d'observer très-facilement ce qui se passe dans l'intérieur 

 de l'appareil. Tant que le métal reste solide, ou ne voit rien se produire; 

 mais au moment où il commence à fondre, il gonfle, et à sa surfice vien- 

 nent crever des bulles nombreuses, comme on en observe pendant la fusion 

 d'un sel contenant de l'eau. On remarque à ce moment précis une forma- 

 tion notable de vapeur d'eau qui vient se condenser dans la boule de verre. 

 Tous les échantillons de cuivre sur lesquels j'ai opéré m'ont donné invaria- 

 blement le même résultat ; aussi suis-je porté à croire que les cuivres du 

 commerce contiennent généralement un peu d'oxyde. 



» Lorsque le cuivre est fondu et l'oxyde complètement réduit, la surface 

 du métal en fusion est brillante et mobile comme celle du mercure; le 

 moindre choc contre l'appareil fait vider cette surface, mais elle rentre 

 bientôt dans une iminobUité complète qui fait supposer que l'action du gaz 

 est déjà entièrement terminée, ou du moins qu'elle n'est plus apparente. 

 On arrête alors le feu et on laisse refroidir lentement. Un peu avant la soli- 

 dification du métal, ou voit la surface miroitante s'agiter, bouillonner, et 

 le gaz qui s'échappe projeter une multitude de fines gouttelettes de cuivre 

 qui retombent solidifiées en boules brillantes et vieinient tapisser les pa- 



